Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Keichsanstalt. 
163 
a. 
I>. 
C. 
00- 11 
66-33 
66-35 Kupfer, 
8-20 
9-04 
9-04 Eisen, 
22-32 
24-63 
24-61 Schwefel, 
8-01 
— 
— kohlensaurer Kalk, 
1-90 
— 
— Quarz. 
100- 5^1 
100-00 
100-00. 
19. Braunkohle von Rein bei Gratz, zur technischen Probe dann zur 
Prüfung auf den Schwefelgehalt niitgetheilt von dem k. k. Ministerium für 
Landescultur und Bergwesen. Ausgeführt von den Herren W. Mrazek und 
Carl V. Hauer, a) von der unteren Flötzbank, b) von der mittleren Flötz- 
bank, c) von der oberen Flötzbank. 
-2-14 
b. 
1-09 
1-24 Schwefel in pCt. ‘), 
26-3 
25-4 
290 
Wasser „ 
10-8 
10-1 
10-1 
Asche „ 
12-62 
13-13 
11-9 
Blei reducirt durch 1 Theil Kohle, 
2852 
2968 
2711 
Heizkraft in Wärme-Einheiten, 
19-5 
18 
20-8 
Ctr. der Kohle sind das Aeq. für 1 Klft. 30zölligen Fichtenholzes 
30. Silberhaltiges Blei erz, dann der dasselbe begleitende Letten von 
Csavoj im Neutraer Comitate in Ungarn, zur Untersuchung auf den Metallge- 
halt, mitgetheilt V. Hrn. St etter, Architekten und Bergwerksbesitzer in Wien. 
Das mitgetheilte Gangstück enthält nach der im k. k. General-Land- und 
Hauptmiinz-Probiramt vorgenommenen docimastischen Probe im Ctn. 17 Pfund 
Blei und 1 Loth Silber, dann Spuren von Gold. Der begleitende Letten, von Hrn. 
O, Po Hak qualitativ untersucht besteht aus Eisenoxydul (vorwaltend), Thon- 
erde, Kalk, Kieselerde (vorwaltend), Arsen, Schwefelsäure. Er enthält keine 
nutzbaren Metalle. 
31. Körnige Kalksteine und Dolomite aus Oesterreich nördlich der 
Donau, theils dem Glimmerschiefer, theils dem Gneiss eingelagert, von Hrn. 
Lipoid zur Untersuchung überbracht. 
Localität 
InSalz- 
säure 
unlösl. 
Rück- 
stand 
Köh- 
lens. 
Kalk 
Köh- 
lens. 
Mag- 
nesia 
Eisen- 
oxyd u. 
Thon- 
erde 
Anmerkung 
Analysirt 
von 
1. Niederreith 
4-6 
93-0 
Spur 
1-0 
Dunkelgrau, feinkörnig 
C. V. Hauer 
2. Jauerling 
1-4 
89-8 
5-4 
3-0 
Weiss, grobkörnig 
ü. Pollak 
3. Schwallenbach 
0-6 
87-3 
3-2 
6-6 
Hellgrau, weiss 
0. Pollak 
4. Heufurth 
11-3 
83-3 
2-3 
1-5 
Grau, zieml. feinkörnig 
C. V. Hauer 
5. „ 
12-0 
77-0 
7-0 
3-0 
Dunkelgrau, schiefrig 
0. Pollak 
6. Drosendorf 
19-1 
75-0 
4-4 
2-3 
Blaugrau, feinkörnig 
W. Mräzek 
7. Spitz 
22-2 
74-4 
Spur 
2-1 
Grau 
0. Pollak 
8. „ 
24-2 
72-7 
Spur 
1-3 
W eissgrau 
0. Pollak 
9. Hardegg 
23-6 
73-6 
0-5 
1-0 
Weiss, ziemlich grob- 
körnig, zerbrökelnd 
C. V. Hauer 
10. Luden 
11. Altenreuth b. 
0-9 
55-3 
44-0 
2-9 
Weiss, grobkörnig 
W. Mräzek 
Drosendorf 
6-7 
51-4 
39-1 
1-5 
— 
C. V. Hauer 
') Zur Bestimmung des Schwefels bei dieser und den folgenden Untersuchungen wurde 
die bei 100 Grad getrocknete Kohle mit dem 6 — Tfachen Gewiehte reinen Salpeters 
21 * 
